( 92f ) 



» Le produit obtenu est donc im silicate neutre de même composition 

 que l'espèce minérale connue sous le nom de fayalile ; il présente avec elle, 

 sous d'autres rapports, la plus grande ressemblance. La couleur brune de 

 ses cristaux, leur éclat, la propriété qu'ils possèdent d'être faiblement attirés 

 par l'aimant, celle de fondre au rouge vif en donnant un résidu noir, 

 fragile et magnétique, leur solubilité facile dans les acides, sont autant de 

 propriétés communes aux deux silicates. 



» La forme des cristaux artificiels, ainsi qu'il résulte d'un examen som- 

 maire auquel M. Emile Bertrand a bien voulu se livrer, est celle des 

 péridots, de même que pour la fayalite. Leur bissectrice aiguë présente 

 le caractère négatif, signe caractéristique de la téphroïle (SiO^, aMnO). Leur 

 densité, 4734, est plus forte que celle du pro luit naturel, 4 à 4>'4; '<?"'' 

 dureté est au contraire plus faible, 5 à 5,5 au lieu de 6 à 6,5. 



» La fayalite artificielle n'est pas sensiblement attaquée par les acides 

 cblorhydrique et nitrique étendus de 20 volumes d'eau, au moins en l'es- 

 pace d'une demi-heure; elle est au contraire facilement dissoute par ce 

 mélange acide bouillant. 



» Chauffée au contact de l'air, elle commence à s'oxyder dès le rouge- 

 ccrise; à cette température, la transformation du protoxydeen sesquioxyde 

 n'est pas encore complète après plusieurs heures. 



)) J'ai vainement essayé de produire un bisilicatc de fer dans les condi- 

 tions où celui de manganèse prend naissance, c'est-à-dire en forçant la 

 proportion de silice ou en diminuant la durée de la fusion ; il ne s'est ja- 

 mais produit que du silicate neutre. 



» Le chlorure de fer ne paraît se combiner que difficilement avec le 

 silicate neutre; deux fois seulement j'ai pu obtenir un chlorosilicate cris- 

 tallisant dans le système cubique ainsi que celui de manganèse. L'oxychlo- 

 rure qui l'accompagnait ne m'a pas permis de l'analyser. 



» Lorsque, au lieu d'employer le chlorure de fer pur, on fait usage d'un 

 mélange de ce sel avec le chlorure de manganèse, on obtient un silicate 

 neutre présentant toujours la forme des péridots, mais dont la composition 

 se rapproche d'autant plus de celle de la knebelile, 



32SiO% 34FeO, 34MtiO, 



que la proportion du dernier chlorure est plus forte : avec 5o et 66 pour 

 100 de sel manganeux, les cristaux obtenus renferment ^p^ ou j~ de prot- 

 oxyde de fer. 



» En remplaçant la silice par de l'argile blanche et opérant rapidement 



G. R., i8S/|, 1" Semestre. (T. XCVIII, N° H. ) I^O 



